522 XXVI. Jahrg. 



Naturwissenschaftliche Run tisch au. 



1911. Nr. 41. 



Die Umwandlungs Verhältnisse stark abgeschreckter 

 Proben sind damit klargelegt. Was andererseits die 

 magnetischen Umwandlungspunkte langsam erkalteter 

 Proben anbetrifft, so läßt sich deren Verhalten auf 

 Grund der vorigen Angaben nunmehr voraussagen, 

 daß nämlich der Umwandlungspunkt einer langsam 

 erkalteten Bronze um so weniger durch eine Alterung 

 modifiziert werden kann, je größer die Abkühlungs- 

 dauer gewesen ist. 



7. Hiermit sind die Erörterungen über die magneti- 

 schen Umwandlungen erledigt, wir kommen jetzt zu 

 den Erscheinungen der Alterung zurück. 



Früher hatte man angenommen, daß bei den 

 Heusler sehen Legierungen eine Erzeugung stark 

 ferromagnetischer Eigenschaften durch künstliche 

 Alterung nur dann erfolgen könne, wenn dieselbe 

 unterhalb des magnetischen Umwandlungspunktes der 

 Ausgangsmodifikation gelegen sei, und daß dabei für 

 die Überführung in einen möglichst stark magnetisier- 

 baren Zustand ein „Temperaturoptimum" (1. c.) exi- 

 stiere, welches sich mindestens 30° unterhalb jener 

 Umwandlungstemperatur befinde. Diese Annahmen 

 lassen sich auf Grund der neuen Alterungsversuche 

 nicht mehr aufrecht erhalten. Schon die oben er- 

 wähnten Beziehungen des magnetischen Umwand- 

 lungspunktes zur Alterung lassen vermuten, daß der 

 allgemeine Charakter der ferromagnetischen Alterungs- 

 verhältnisse einer Bronze durch die Lage der primären 

 Umwandlungstemperatur im allgemeinen nicht im 

 mindesten beeinflußt wird ; in der Tat ist dies durch 

 die Versuche bestätigt worden. Im Gegensatz dazu 

 tritt aber oberhalb der oberen Grenze der Um- 

 wandlungspunkte eine scharfe Änderung der ganzen 

 Alterungs Verhältnisse ein. Somit ergibt also die obere 

 Grenze der stabilen Umwandlungspunkte (oder, 

 was dasselbe ist, der Umwaudlungspunkt einer 

 extrem langsam erkalteten Probe) eine natür- 

 liche Einteilung der ganzen Alterungs verhält- 

 nisse einer Bronze in zwei Gebiete mit voll- 

 ständig verschiedenem Alterungscharakter. 



8. Was zunächst die Erscheinungen oberhalb des 

 maximal möglichen Umwandlungspunktes anbetrifft, 

 so zeigt sich, daß hier bei den nur wenig oberhalb 

 des letzteren gelegenen Temperaturen innerhalb der 

 allerersten Zeit zwar auch noch eine ziemlich stark 

 ferromagnetisehe Alterung einsetzt; recht bald jedoch 

 mit zunehmender Alterungsdauer nimmt die bereits 

 stark entwickelte Sättigungsmagnetisierung sowie auch 

 die maximale Koerzitivkraft wieder ganz bedeutend 

 ab, entsprechend einer teilweisen Auflösung der vor- 

 handenen Komplexe und Elementarmagnete. 



Diese Verhältnisse wurden an der abgeschreckten 

 Schmiedebronze bis zu einer Temperatur verfolgt, die 

 70" höher als die obere Grenze (280°) der sämtlichen 

 stabilen Umwandlungspunkte gelegen war. Man könnte 

 nun durch immer höher gelegene Alterungstemperaturen 

 einen Anschluß an die bereits oben erwähnten Ver- 

 hältnisse versuchen, welche sich bei einer bis zur Rot- 

 glut erhitzten Probe ergeben. Indessen dürften hier- 

 bei im allgemeinen noch weitere Komplikationen zu 



erwarten sein, da ja meine früheren Dilatations- 

 messungen (1. c.) an Heus ler sehen Legierungen er- 

 geben haben, daß meistens bei Temperaturen von 

 400 bis 500° noch weitere, zum Teil ganz bedeutende 

 Strukturumwandlungen vorhanden sind. 



9. Um andererseits die Alterungsverhältnisse unter- 

 halb der oberen Grenze der Umwandlungspunkte klar 

 zu übersehen, betrachtet man am besten zunächst nur 

 die Alterung abgeschreckter Proben, und sodann erst 

 diejenige der mehr oder weniger langsam erkalteten 

 Proben. 



Bei stark abgeschreckten Proben ergibt sich unter- 

 halb des maximal möglichen magnetischen Umwand- 

 lungspunktes im allgemeinen stets derselbe quali- 

 tative Charakter stark ferromagnetischer Alterung, 

 wie er bereits im Abschnitt 1 bei Erörterung der 

 Alterungsverhältnisse unterhalb des ursprünglichen 

 Umwandlungspunktes eingehend beschrieben wurde. 

 Nur am oberen Ende dieses Temperaturbereiches ist 

 ein deutlicher Übergang zu den im vorigen Abschnitt 

 beschriebenen Verhältnissen zu erkennen. 



Die quantitativen Resultate der Alterung variieren 

 dagegen ganz bedeutend mit der Höhe der Temperatur. 

 Es ergab sich zwar, daß die im stabilen Endzustand 

 erreichte Sättigungsmagnetisierung, also die maximale 

 Bildung von ferromagnetischen Elementarmagneten, 

 bei allen Alterungstemperaturen unterhalb des oben 

 erwähnten Übergan gsintervalles sehr nahe dieselbe 

 ist. Andererseits aber nimmt in diesem Temperatur- 

 bereich der stabile Endwert der maximalen Koerzitiv- 

 kraft, also die definitive Komplexbildung, mit steigen- 

 der Alterungstemperatur bis zur Erreichung eines 

 maximalen Wertes dauernd zu. 



Berücksichtigt man ferner, daß die beiden Alte- 

 rungsumlagerungen auch noch ihrem zeitlichen Ver- 

 laufe nach variieren, indem nämlich dieselben im all- 

 gemeinen um so langsamer vor sich gehen, je tiefer 

 die Temperatur gelegen ist, so wird zugleich das 

 folgende Ergebnis der magnetometrischen Messungen 

 ohne weiteres verständlich : Unterhalb des oben er- 

 wähnten Übergangsintervalles nehmen mit sinkender 

 Alterungstemperatur die zur Erreichung der einzelnen 

 3-Maxima in den 3, i-Kurven (Parameter: Feldstärke), 

 sowie die zur Überführung in den stabilen Endzustand 

 erforderlichen Alterungszeiten immer mehr zu, gleich- 

 zeitig wachsen auch die Höhen der einzelnen 3-Maxima, 

 sowie die Werte der zum Schluß der Alterungen er- 

 reichten Maximalsuszeptibilität. 



Bisher wurden nur die Alterungsverhältnisse 

 stark abgeschreckter Bronzen betrachtet. Bei den 

 langsam erkalteten Proben ist bereits im Laufe der 

 Abkühlung Zeit genug vorhanden zur Bildung von 

 ferromagnetischen Elemeutarmagneten und deren 

 Komplexen; diese Ausbildung geht um so weiter vor 

 sich, je langsamer die Abkühlung von hohen Tem- 

 peraturen gewählt wird. In gleichem Maße nimmt 

 also die Alterungsmöglichkeit ab, da wir ja bereits 

 durch die thermische Vorbehandlung mehr oder minder 

 stark ferromagnetisierbares Material erhalten haben ; 

 allerdings ist dieses stets magnetisch mehr oder minder 



